Trennung von Kupfer und Nickel. 123 



holische Lösung von Kali zu. Anfangs entsteht ein Nie- 

 derschlag von Kupfer- und Nickeloxydhydrat, welcher 

 sich jedoch bald im Ueberschuss des Kalis löst. Die 

 erhaltene blaue Flüssigkeit wird nach dem Erkalten mit 

 einer Lösung von reinem Traubenzucker versetzt und 

 einige Minuten lang zum Sieden erhitzt. Das Kupfer 

 schlägt sich als Oxydul nieder und setzt sich leicht zu 

 Boden, nur muss die Flüssigkeit vor dem Zusatz des 

 Zuckers vollständig erkalten, weil sonst der Niederschlag 

 flockig wird und sich schwer auswaschen lässt. 



Nach vollendeter Keduction wird das abfiltrirte Kupfer- 

 oxydul wie bekannt bestimmt. 



Das nickelhaltige Filtrat wird abgedampft und ge- 

 glüht, zur Entfernung des gebildeten kohlensauren Kalis 

 ausgewaschen, und da die Einäscherung, der Gegenwart 

 dieses Salzes wegen, niemals ganz vollständig ist, wird 

 nochmals geglüht und gewaschen. 



Der zum grossen Theil aus Nickeloxyd bestehende 

 Rückstand wird in Königswasser gelöst und durch Kali 

 gefällt. Derselbe ist sehr voluminös und deshalb schwie- 

 rig auszuwaschen. Man begnügt sich deshalb mit einer 

 theilweisen Waschung, trocknet, glüht schwach, zerreibt 

 in einem Achatmörser und kann nun leicht durch Wa- 

 schen mit heissem Wasser die letzte Spur des Kalis ent- 

 fernen. Das Nickeloxyd wird im Platintiegel in einer 

 Wasserstoffatmosphäre reducirt. 



Als Beleg für seine Methode theilt der Verf folgende 

 Analysen von Legirungen aus der Münze zu Brüssel mit. 



Legirung No. 1. 



1. 2. 3. 



Kupfer 74,40 74,32 74,38 



Nickel 25,55 25,58 25,57 



99,95 99,90 99,95. 



Legirung No. 2. 

 1. 2. 



Kupfer 74,33 74,30 



Nickel 25,60 25,61 



99^93 99,91. 



Der gesetzliche Gehalt für die belgischen Münzen ist 

 75 Kupfer und 25 Nickel, und der Verf. hat sich über- 

 zeugt, dass bei der Fällung des Kupfers aus 2 Grm. der 

 Legirung kaum 2 Milligrm. Nickel mit niederfallen und 

 mit dem Nickel nur eine kaum bemerkbare Spur von 



